300 — 130 75 10 Branca 450 — 200 95 16 Vermelho 120 60 30 10 — 1.2. Valores máximos para o coeficiente de retrorreflexão
14.3.2014 PT Jornal Oficial da União Europeia L 75/29 Só os textos originais UNECE fazem fé ao abrigo do direito internacional público. O estatuto e a data de entrada em vigor do presente regulamento devem ser verificados na versão mais recente do documento UNECE comprovativo do seu estatuto, TRANS/WP.29/343, disponível no seguinte endereço: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html. Regulamento n.o 104 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) — Prescrições uniformes relativas à homologação de marcações retrorrefletoras para veículos das categorias M, N e O Integra todo o texto válido até: Suplemento 7 à versão original do regulamento – Data de entrada em vigor: 26 de julho de 2012 ÍNDICE REGULAMENTO 1. Âmbito de aplicação 2. Definições 3. Pedido de homologação 4. Designação comercial e outras marcas de fabrico 5. Aprovação 6. Prescrições gerais 7. Prescrições específicas 8. Modificações e extensão da homologação de materiais retrorrefletores de marcação 9. 5.2. A cada modelo homologado é atribuído um número de homologação. Os dois primeiros algarismos (atualmente, 00 para o regulamento na sua versão original) indicam a série de alterações que incorpora as principais e mais recentes alterações técnicas ao regulamento à data de emissão da homologação. A mesma parte contratante não pode atribuir o mesmo número a outro tipo de material de marcação retrorrefletor. 5.3. A notificação da concessão, extensão ou recusa da homologação de um tipo de material de marcação nos termos do presente regulamento deve ser feita às partes no Acordo de 1958 que apliquem o presente regulamento por meio de um formulário conforme ao modelo constante do anexo 2 do presente regulamento. 5.4. Qualquer material de marcação conforme a um tipo homologado nos termos do presente regulamento deve exibir, para além das marcas prescritas no ponto 4.1, uma marca de homologação internacional, claramente legível e indelével, composta por: 5.4.1. um círculo envolvendo a letra «E», seguida do número distintivo do país que concedeu a homologação (2). 5.4.2. O número do presente regulamento, seguido da letra «R», de um travessão e do número de homologação, em conformidade com o ponto 5.2. 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA 7.1. É imersa uma unidade-amostra de marcação retrorrefletoras durante 10 minutos num banho de água a 50 ± 5 °C, devendo o ponto mais elevado da parte superior da face retrorrefletora situar-se a cerca de 20 mm abaixo da superfície da água. Este ensaio é repetido rodando-se a unidade-amostra 180°, de modo a que a face retrorrefletora esteja para baixo e a face posterior esteja coberta por cerca de 20 mm de água. A seguir, as óticas são imediatamente imersas, nas mesmas condições, num banho a uma temperatura de 25 ± 5 °C. 7.2. A água não deve penetrar na face refletora da unidade-amostra. Se um exame visual revelar, sem ambiguidades, a presença de água, considera-se que a marcação retrorrefletora não satisfaz o ensaio. 7.3. Se a inspeção visual não revelar a presença de água ou se subsistirem dúvidas, mede-se o coeficiente de retrorreflexão R′ segundo o método descrito no anexo 7, depois de se ter sacudido ligeiramente a unidade-amostra para eliminar o excesso de água da superfície. 8. RESISTÊNCIA DE LIGAÇÃO (NO CASO DE MATERIAIS ADERENTES DA CLASSE C) 8.1. A aderência dos materiais retrorrefletores é determinada após 24 horas de endurecimento mediante a utilização de um arrancamento a 90° numa máquina de ensaio de resistência à tração. 8.2. Os materiais retrorrefletores não devem poder ser removidos com facilidade sem que sejam destruídos. 8.3. Deve ser necessária uma força de pelo menos 10 N por 25 mm de largura, a uma velocidade de 300 mm por minuto para remover os materiais retrorrefletores do respetivo substrato. 9. FLEXÃO 9.1. No caso das amostras que devem ser ligadas a um substrato flexível, por exemplo, lonas, é aplicável o seguinte: 9.1.1. Toma-se um exemplar de uma unidade-amostra com 50 mm por 300 mm, fletindo-o uma vez longitudinalmente em torno de um mandril de 3,2 mm e fazendo-o aderir ao mandril por um período de 1 segundo. Efetua-se o ensaio a uma temperatura de 23 °C ± 2 °C. Nota: 1 : Primeiro eixo 2 : Segundo eixo I : Eixo de iluminação O : Eixo de observação R : Eixo de referência P : Materiais retrorrefletores α :